創業安政元年

村樫石灰工業株式会社

ものづくりの伝統を守り、古来からの技術を今に伝えます

2

村樫

［上塗］

コテ押さえから磨きまで抜群の性能を発揮
絶妙のバランスで配合された万能しっくいです

村樫 砂
使用方法
製品仕様

混練（標準加水量＝ 1 袋当り、約 18リットル）
荷姿（20kg 紙袋（4 層））
標準塗り面積（塗り厚：1.5mm 厚→ 18m²）

村樫

【糊増】
［上塗］

施工時の幅広いニーズにご対応
標準タイプの約 2 倍の糊を配合しております

村樫 砂
使用方法
製品仕様

混練（標準加水量＝ 1 袋当り、約 18リットル）
荷姿（20kg 紙袋（4 層））
標準塗り面積（塗り厚：1.5mm 厚→ 18m²）

村樫【角叉混合用】［上塗］

つのまた糊を使用する本格タイプ
熟練者も納得の仕上がりを実現します

村樫 砂
使用方法
製品仕様

混練（下記練り方を参照）
荷姿（20kg 紙袋（4 層））。標準塗り面積（塗り厚：1.5mm 厚→ 2 袋で約 33m²）【角又混合用】の練り方

村樫
2 袋に対し〈つのまた糊〉1 缶を使用します。

村樫 砂

まず〈つのまた糊〉を同量の清水で希釈してから、次に〈村樫のしっくい 角又混合用〉2 袋を入れ混練りしてください〈つのまた糊〉
18リットル清水
約 18リットル＋しっくい
村樫のしっくい〈村樫の角又混合用 〉〈 角又混合用 〉

20kg

20kg

村樫
村樫 砂

糊

［中塗］

特殊骨材をバランスよく配合
割れにくいのが特長です
内外問わず使用でき、上塗とのなじみも良好です

角又海藻を煮て濾した100% 天然素材のつのまた糊です
塗り壁材の増粘材として幅広くご使用いただけます

使用方法

使用方法

混練（標準加水量＝ 1 袋当り、約7.5リットル）
製品仕様 荷姿（25kg 紙袋（3 層））。標準塗り面積（塗り厚：5mm 厚→ 3m²）

製品仕様

混練（標準加水量＝ 1 缶当り、約18リットル）
荷姿（18リットル缶）

3石膏平ボード下地 施工手順

1 下地処理石膏ラスボード下地 施工手順

1 中塗り

目地はあらかじめ〈MK 目地材〉で目地埋めをし、乾燥後サンドペーパーで平滑にしてください。
ひび割れ防止のため、継ぎ目にはジョイントテープを貼ってください。
2 下塗り〈MKプラスター〉を平滑に塗り付けてください（塗厚約 1mm）。
3 上塗り〈MKプラスター〉が十分に硬化乾燥後、〈村樫のしっくい〉を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。

石膏プラスター（B ドライ）で中塗りします。
翌日シーラーを塗布するか又は〈MKプラスター〉をしごき塗りし、十分に硬化乾燥させてください。
2 上塗り〈村樫のしっくい〉を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約1.5mm）。

石膏ボード
目地テープ
※ B ⊖ドライ及びシーラーは吉野石膏様の施工要領書に準じて施工してください。

石膏系パテ

既存しっくい下地（補修） 施工手順

1MK下地の確認
プラスター

既存しっくいの強度を確認してください。
はがれ、浮きを確認してください。
〈村樫のしっくい〉
埃、油汚れの有無を確認してください。油汚れがひどい場合には施工を中止してください。
2 事前の下地処理
表面についた埃は、刷毛やブラシで落としてください。刷毛やブラシで取れない埃、油汚れは洗浄してください。
浮いているところはケレンなどで剝がしてください。
アク・シミ汚れが酷い場合は市販のアクシミ止めを所定量塗布し、乾燥させてください。
不陸・クラック等は、硬めに練った〈MKプラスター〉などを用いてあらかじめ補修してください。ク
ラックが発生している場合には、全面に寒冷紗を伏せ込んでください。
3 下塗り〈MKプラスター〉を平滑に塗り付けてください（塗厚約 1mm）。外装施工の際は〈MKプラスター〉に必ず〈外装用添加材〉を混入し、ご使用ください。
4 上塗り
石膏ラスボードター〉〈MKプラスが十分に硬化乾燥後、〈村樫のしっくい〉を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げます（塗厚約 1.5mm）。
石膏プラスター（B‒ドライ）※旧仕上げ材の状況により施工方法が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

4〈村樫のしっくい〉

木ずり（小巾板）下地 施工手順

1 下塗り

こまい土壁下地 施工手順

1 下塗り

〈村樫の砂しっくい〉
を裏側にはみ出すようにたっぷりと塗り付けます（8 〜 10mm 厚程度）。
表面に荒らし目を入れた後、十分乾燥してください（10 日以上）。
2 中塗り
下塗りに〈フジプライマー F45〉5 倍液を縦横 2 回塗布し、指触乾燥させます。
〈村樫の砂しっくい〉を下付け、上付けで 5mm 厚程度に塗り付け、水引き具合を見て木ゴテで平滑にしてください。
3 上塗り
翌日以降中塗りが指で押しても凹まない程度（7 分乾きの状態）までしまりましたら、上塗りを施工してください。
〈村樫のしっくい〉
を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。

1 荒壁塗り荒壁はこまいに十分すりこんだ後、こまい表面より厚さ12mm 内外、ぬき材と同一面に塗り付けます。
2 裏なで
荒壁土はこまい裏に十分に突き出させ、同日中にコテでなで返しこまいになじませてください。
両面仕上げの場合は、荒壁乾燥後、荒壁土でこまいがかくれる程度に塗り付けます。
2 ちりしっくい むら直し
荒壁土が乾燥後、入隅、出隅、ちり回りなどクラックの出やすい箇所には、ネット、のれん、ひげこを伏せ込み、ちり土あるいは、ちりしっくいを塗り付けます。
むら直しは、ちり土、ちりしっくいが十分乾燥した後、むら直し土を付け送って行ってください。
3 中塗り
下塗りに
〈フジプライマー F45〉5 倍液を縦横 2 回塗布し、指触乾燥させます。
〈村樫の砂しっくい〉
を下付け、上付けで 5mm 厚程度に塗り付け、水引き具合を見て木ゴテで平滑にしてください。
4 上塗り
木ずり
翌日以降中塗りが指で押しても凹まない程度（7 分乾きの状態）までしまりましたら、上塗りを施工してください。
〈村樫のしっくい〉
を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。
木ずり〈村樫の砂しっくい〉

土壁下地（補修） 施工手順

風化した土壁の除去
1フジプライマー
F45

風化した土壁を落とせる部分まで落としてください。

2 下地の補強〈村樫の砂しっくい〉
露出した土壁に浸透性プライマーをたっぷり塗布・浸透させ、乾燥した状態でしっかり補強できているか確認してください（強度不足の場合は、もう一度 1 から）。
くい〉
亀裂の処置
3〈村樫のしっ
亀裂の入っている箇所はネットを張り、〈MKプラスター〉で伏せ込んでください。

4 不陸調整塗り〈村樫の砂しっくい〉
を下付け、上付けの 2 回塗りで 5mm 厚を限度とし所定の厚さまで塗り重ね、荒らし目を入れ十分乾燥させてください。
5 中塗り
下塗りに
〈フジプライマー F45〉5 倍液を縦横 2 回塗布し、指触乾燥させます。
〈村樫の砂しっくい〉
を下付け、上付けで 5mm 厚程度に塗り付け、水引き具合を見て木ゴテで平滑にしてください。
6 上塗り
翌日以降中塗りが指で押しても凹まない程度（7 分乾きの状態）までしまりましたら、上塗りを施工し小舞てください。
〈村樫のしっくい〉
を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。
土※古壁の状況により施工方法が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

フジプライマー F45
5コンクリート下地 施工手順

1 下塗り

サンドモルタル又は市販の補修材などで下塗りしてください。
不陸がある場合は平滑にしてください。
2 中塗り
モルタル1 施工する前に急激な吸水を防止する為あらかじめシーラー処理を施してください（〈フジプライ
マー F45〉5 倍液を縦横 2 回塗布し、指触乾燥させます）。
〈村樫の砂しっを下付、上付けの 2 回塗りで 5mm 厚程度に塗り付け、水引き具合を見てF45〉くい〉〈フジプライマー
木ゴテで平滑にしてください。
2 又は〈MKプラスター〉に〈外装用添加材〉を入れ、平滑に塗り付けてください（塗厚約 1mm）。
〈村樫の砂しっくい〉
上塗り
3（〈外装用添加材〉混入）
又は〈MKプラスター〉
1〈村樫の砂しっくい〉
下地の場合〈村樫のしっくい〉
翌日以降中塗りが指で押しても凹まない程度（7 分乾きの状態）までしまりましたら、上塗りを施工してください。
〈村樫のしっくい〉
を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。
2〈MKプラスター〉
下地の場合〈MKプラスター〉
が十分に硬化乾燥後、〈村樫のしっくい〉を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。
コンクリート

ラス張り下地 施工手順

1 下塗り

〈プレモル L〉を十分コテ圧をかけ、ラス網に（8mm 厚程度）こすり塗りします。
下塗りが硬化後、〈プレモル L〉を上塗りし直ちにネットを貼り付け、ネットの浮きがなくなるようにコテでなじませ、平坦に押さえてください（計 15mm 厚以上）。
モルタ
ル
水打ちし、2 週間以上養生してください。
2 中塗り
1 施工する前に急激な吸水を防止する為あらかじめシーラー処理を施してください（〈フジプライ
フジプライマー F45
マー F45〉5 倍液を縦横 2 回塗布し、指触乾燥させます）。
（〈外装用添加材〉混入）
又は〈MKプラスター〉〈村樫の砂しっくい〉
を下付、上付けの 2 回塗りで 5mm 厚程度に塗り付け、水引き具合を見て〈村樫の砂しっくい〉
木ゴテで平滑にしてください。
2 又は〈MKプラスター〉に〈外装用添加材〉を入れ、平滑に塗り付けてください（塗厚約 1mm）。
〈村樫のしっくい〉
上塗り
3
1〈村樫の砂しっくい〉下地の場合翌日以降中塗りが指で押しても凹まない程度（7 分乾きの状態）までしまりましたら、上塗りを施工してください。
〈村樫のしっくい〉
を下付け、上付けで塗り付け、水引き具合を見て仕上げてコンクト（塗厚約 1.5mm）。
くリーださい2〈MKプラスター〉
下地の場合〈MKが十分に硬化乾燥後、〈村樫のしっくい〉を下付け、上付けで塗り付け、水モルタ
ル プラスター〉
引き具合を見て仕上げてください（塗厚約 1.5mm）。
ラス網

フジプライマー F45

注意事項〈村樫の砂しっくい〉［はじめに］〈村樫のしっくい〉• 気温が 5˚C 以下になる場合は施工を中止してください。併せて施工翌日の最低気温が 0˚C 以下になる場合も同様にしてください。

• 石膏ボード（木造下地）の施工は、JASS15 左官工事 3.9 に規定された施工方法に準じてください。
• 下地材の継ぎ目には必ず受け木（支持材）があることを確認してください。
• GL 工法はボードジョイント部に亀裂が入る場合がありますので、お薦め致しません。
［養生の注意］• 赤身の木材はアクが発生しやすい為マスキングテープなどで養生することをお薦め致します。
• 施工中、施工後は直射日光や強風が当たらないように養生してください。
［施工、施工後の注意］• 石膏ボードへ〈村樫のしっくい〉
を直接施工されますと剥離する可能性がありますので、直接施工は推奨しておりません。
• 施工後はできるだけ通風に配慮し、自然乾燥を行ってください。
• 直接雨が掛かったり、常に湿潤状態が続く場所へ
くい〉を施工されますと、汚れやカビが発生する可能性があります。
ラ〈村樫のしっス網• しっくいを施工した部屋でお線香をたいたり、石油ストーブを使用されますと、しっくい面が黄色く色がつく可能性があります。
［ワンポイント］
モルタル•〈村樫のしっくい〉
を施工前日より練り置きしますと、更に作業性が良くなります。

6

フジプライマー F45

温 故 知 新〈特約代理店〉

創業安政元年

村樫石灰工業株式会社〈建材事業部〉〒 327 0509 栃木県佐野市宮下町 1 10
tel 0283 86 3677 fax 0283 86 4118
kenzai@murakashi.co.jp
http://www.murakashi.co.jp

村樫しっくいchannel